7 



RISULTATI SPERIMENTALI SU CAVI DI ACCIAIO E DI CANAPA 



34!) 



Fili e cavi d'acciaio lucidi. — A complemento delle prove sui fili d'acciaio 

 zincati, ho voluto anche eseguire nuove esperienze sui fili d'acciaio lucidi onde rico- 

 noscere le odierne qualità di resistenza di questo materiale, che trova così esteso 

 impiego nelle funi delle funicolari, nei trasporti aerei e nelle svariatissime categorie 

 di funi da manovre. 



Le figg. 7, 8, 9, 10 contengono i diagrammi, analoghi a quelli delle tìgg. 1, 2, 3, 4, 

 per due serie di fili provenienti da due stabilimenti nazionali. In generale si riscontra 

 in questi fili poca uniformità nella legge di variazione della resistenza a tensione 

 col variare del diametro e tale resistenza è molto elevata, forse eccessiva, anche 

 per fili di notevole diametro (figg. 7 e 8), il che porta di conseguenza una limita- 

 tissima plasticità nel materiale. Anche per i fili di maggior diametro frequentemente 

 l'allungamento percentuale di rottura risulta inferiore al 3 °, , come può desumersi 

 dai diagrammi delle figg. 7 e 8 dividendo il coefficiente di qualità per la resistenza 

 a tensione. Se l'elevata durezza del materiale è una garanzia contro il consumo dei 

 fili per attrito, rimane però troppo compromessa la flessibilità della fune e l'attitudine 

 a sopportare sollecitazioni dinamiche e ripetute. 



E rispetto alle sollecitazioni ripetute questo materiale, appunto perchè non ha 

 subito quella specie di ricottura che proviene dalla zincatura, si comporta meno bene 

 che il filo d'acciaio zincato. Nella fig. 11 sono raggruppati i diagrammi di defor- 

 mazione relativi ad un filo d'acciaio lucido di mm. 2 di diametro. Il diagramma 1 

 fu ottenuto assoggettando il filo a sforzo di tensione gradatamente crescente dal 

 valor zero fino al carico di rottura. Se ne deduce : 



o- == 158 K =-/ mm , , e = 3,3 %, 



ed essendo di cm 2 53,0 l'area del diagramma, il lavoro unitario di deformazione (*) 

 ha il valore 



X = 0,421 tcm -/ cra! . 



Il diagramma 2 fu ottenuto avendo assoggettato precedentemente il filo a 25 alter- 

 native di sforzo oscillanti fra e 64 Kg / mm 5 ; se ne ricava : 



a = 158 K g-/ mmI , € = 2,7 °'o, X = 0,338 ta -/ cmi . 



La prova durò complessivamente 5'. 



Si ebbe il diagramma 3 dopo aver sottoposto il filo a 25 alternative di sforzo 

 oscillanti fra ed 83 Kg \/ m m* ; da esso si deduce : 



o- = 158 K e-/ mm *, e = 2 °/ , X = 0,238 tcm -/ cm s. 



(.') La sezione trasversale del filo è di mnr 3,14 pari a cnr 0,0314. Il volume del tratto di filo 

 su cui è preso il diagramma è 



0,0314 X 31 = cm 3 0,97. 



Detta F l'area del diagramma in cm 2 , il lavoro di deformazione per cm 3 espresso in tcm., avuto 

 riguardo alle scale del diagramma, viene espresso da 



y x== 0,077X0,1 F==miMF . 



